70 



drift fordrade starkare Master, an malmernes 

 natur medgifver. Slaggerne Llefvo stundom tri- 

 silicater och orenade af mekaniskt inblandade 

 både silfverhaltigt bly och skärsten. En slagg 

 under denna period gaf vid anställd undersök- 

 ning 65 p. c. kiseljord ; försöket blef afbrutit 

 och fortsattes ej längre, men kiseljordsprocen- 

 ten är tillräckligt bevis för dess sammansätt- 

 ning af trefaldiga silicater, hvilka alla med få 

 undantag bilda svårsmälta föreningar. — I än- 

 damål att utröna hvad inflytande större kisel- 

 jordsbeskickning på smältningarne kunde hafva, 

 äro i detta afseende under sistledne sommar nå- 

 gra smältförsök anställde, och hafva de vid dera. 

 erhfllne slagger blifvit undersökte till sin che- 

 miska sammansättning. 



a) Slagg, bildad vid den vanliga beskick- 

 ningen af rostad skärsten, sliger och stuffgods, 

 med lika vigtsdelar successive uppsatt slagg mot 

 smältgodset. 



Slaggen tät, obetydligt^ sådig i brottet; för 

 öfrigt utan alla tecken till kristallinisk textur, 

 grönaktigt svart, i tunna skärfvor genomskinande. 



För blåsrör smälter ensam lätt under stark 

 blåskastziing. Med phosphorsalt lemnar kisei- 

 skelett. 



Analysen 



gaf: 









Syr 



hallen 



Kiseljord 





39, 39 



— 



^9> 



81 



Lerjord 





6, 



23 





2, 



9O 



Jernoxidul 





17» 



18 





3, 



9a 



Kalkjord 





»7» 



77 





4. 



' 99f * 



Talkjord 





i9> 



i3 





7> 



40} 



Smitta af M 



ångan 













= 19,21. 



99*7^ 

 Således ett aggrenat af enkla silicater, utan iakt- 

 tagande af bestämda proportioner mellan dessa. 



